326 
abweichen. Mag auch hier und da die Bestimmung des Wassers 
nicht genau sein, so mögen diese Differenzen doch namentlich 
wohl davon herrühren, dass entweder Gemenge verschiedner Ver- 
birdungsstufen im Mineralreiche vorkommen, oder dass schon 
eine theilweise Abscheidung des Hydratwassers statt gefunden hat. 
Diese Wasserabgabe kann, namentlich unter dem Einflusse 
der Krystallisationskraft, bis zur vollständigen Abscheidung des 
Wassers führen. Dass die Kıystallisationskraft im oxydischen 
Kisenerze das Bestreben hat, Wasser abzuscheiden, wird dadurch 
bewiesen, dass nur der Glaskopf und die dichten Brauneisensteine 
einigermassen dem Wassergehalte von drei Aequivalenten entspre- 
chen. Die krystallisirten Varietäten des Brauneisens (Nadelerz, 
Göthit, Lepidokrokit ete.) haben weit weniger Wasser, nur etwa 
1 Aegqnivalent; ja Haidinger*) hat Nadeleisenerz ganz wasserfrei 
gefunden. 
Nimmt man nun zu dem allen hinzu, dass die Aufnahme von 
(reiem Sauerstoff in der Natur nach der Auseinandersetzung im 
ersten Theile dieser Arbeit beim Verwitterungsprozess immer 
unter Mitwirkung von Wasser geschieht, so ist es das Wahrschein- 
lichste, dass die in der Natur stattfindende Umwandlung von Mag- 
neteisen durch Sauerstofaufnahme stets zunächst Oxydhydrat er- 
zeugt. Bei den Massen, in welchen die Krystallisationskraft nicht 
rege, bleibt es als Oxydhydrat vorhanden, kann aber doch auch 
im Laufe der Zeit, namentlich wesn es durch darauf lastenden 
Druck immer dichter wird, sein Wasser verlieren. — In krystal- 
lisirten, stets durch grössere Dichte ausgezeichneten Exemplaren 
schritt der Oxydationsprozess viel langsamer und wegen der ge- 
setzmässigen Structur auch regelmässiger fort. Die zu gleicher 
Zeit in gleichem Umwandlungs- Zustande befindlichen Moleküle 
konnten sich infolge dessen viel leichter zu kleinen Krystallindi- 
viduen ordnen, und bei dieser Wiederkrystallisation des Verwitie- 
rungsproductes wurde das aufgenommene Wasser wieder ganz oder 
theilweise ausgeschieden. 
Auch das Verhalten der schon so vielfältig untersuchten 
Eisenspäthe darf als Beleg dafür angeführt werden, dass durch 
Verwitterung aus njedrigeren Oxydationsstufen des Eisens zunächst 
stets Oxydhydrate gebildet werden. Bei weitem in den meisten 
Fällen geht Eisenspath und Sphärosiderit durch Verwiiterung über 
in Brauneisenstein und Brauneisenocher, und wo Eisenspath als 
Verwitterungsproduct Rotheisenstein hinterlässt. (z. B. zu Bresoir 
im Elsass, Pressnitz in Böhmen ete.**), war die Umwandlmg in 
Rotheisenstein gewiss keine. directe. Haidinger will zwar für 
einige Fälle dieselbe doch für eine directe angesehen wissen; 
die von Bischoff angezognen Gründe aber, dass der von Haidin- 
*) Bischoff Geol. Ill, 883. 
»#) Bischoff II, 157. 
